JFE 技報 No. 36（2015 年 8 月）p. 1-5

JFE スチールにおける方向性電磁鋼板の最近の進歩
Recent Development of Grain-Oriented Electrical Steel in JFE Steel髙宮俊人

TAKAMIYA Toshito

JFE スチール

スチール研究所

電磁鋼板研究部

花澤和浩

HANAZAWA Kazuhiro

JFE スチール

スチール研究所

電磁鋼板研究部長・工博

主任研究員（部長）鈴木毅浩

SUZUKI Takehiro

JFE スチール

西日本製鉄所

薄板商品技術部電磁室主任部員（副部長）

要旨JFE スチールは，1959 年に方向性電磁鋼板の製造を開始して以来，一貫して方向性電磁鋼板の低鉄損化技術を®

追求してきた。1994 年に低鉄損方向性電磁鋼板「JGSD 」を開発し，さらに 2014 年には，積鉄心型変圧器に適す®

る低鉄損方向性電磁鋼板「JGSE 」の開発に成功した。これらの製品は，変圧器の高効率化による省エネルギー・CO2 削減を通じ，社会に大きく貢献すると期待される。

Abstract:
JFE Steel has been seeking for low iron loss technologies of grain oriented electrical steels since starting the®

production of grain oriented electrical steels in 1959. A low iron loss grain oriented electrical steel “JGSD ” was®

developed in 1994, and then a low iron loss grain oriented electrical steel for stacked core transformers “JGSE ” hasbeen recently developed. These materials are making a substantial contribution to global society through energy
conservation of transformers.

1． はじめにと，達成すべき基準値である「エネルギー消費効率」を「特定機器の性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等」

方向性電磁鋼板は，主に変圧器の鉄心材料として利用さで規定し，当該特定機器のメーカーと輸入業者に基準達成れており，その鉄損特性は変圧器のエネルギー効率に大きを課している。2002 年 12 月に告示された「第一次判断基準」な影響を及ぼす。そのため，JFE スチールでは，方向性電では，2006 年度から油入変圧器，2007 年度からモールド変磁鋼板の低鉄損化技術に関する技術開発を強力に推し進め圧器が規制対象となった。この規制により「第一次判断基準」てきた。

準拠の変圧器（トップランナー変圧器）は，旧製品に対し「エ本論文では，当社における方向性電磁鋼板の開発の歴史

ネルギー消費効率（変圧器の場合，全損失。単位：W（ワッと製品ラインアップについて述べる。また，最新の最高級製ト））」で 32.8％の省エネルギーを実現した。変圧器の高効品での到達磁気特性レベルを紹介するとともに，それを用率化には，方向性電磁鋼板の低鉄損化が不可欠であり，トッいた変圧器の特性について紹介する。

プランナー変圧器では，方向性電磁鋼板の改良が大きく貢献した。
「第一次判断基準」に続き，さらなる鉄心および巻2． 方向性電磁鋼板の開発の歴史
2.1

線材料の高性能化と加工技術の改良が検討され，2012 年 3月には，「第二次判断基準」が告示された。
「第二次判断基準」

省エネルギーの時代要請

準拠の変圧器（トップランナー変圧器 2014）の全損失は，「第変圧器の省エネルギーに対する社会的ニーズの高まりは，一次判断基準」準拠の変圧器に対し 12.5％改善，現在稼働1973 年の第一次石油ショックに始まる。近年では，地球温中の大半を占める「第一次判断基準」以前の旧製品に対し暖化抑止の観点から，日本ではトップランナー制度，米国39.4％改善し，地球環境保全と省エネルギーに大きな貢献をで は Department of Energy（DOE） 規 制， 欧 州 で は果たすことになった。トップランナー変圧器 2014 においてEcodesign Directive といった厳しい変圧器効率規制が行なも，さらに改善された電磁鋼板が採用され，省エネルギーわれるようになってきた。

化とともに，機器外形・質量の増加抑制の実現に寄与して日本のエネルギーの使用の合理化等に関する法律（省エいる。
トップランナー変圧器導入による CO2 削減効果は非常にネ法）では，エネルギーの消費効率の向上が必要とされる機器が「特定機器」に指定され，規制開始年度の「目標年度」大きい。2012 年度末時点の日本電機工業会（JEMA）会員
変圧器事業者のトップランナー変圧器の累計出荷は，53.5万台，総容量は 116 GVA となっている。この出荷実績から2015 年 2 月 15 日受付－1－Copyright © 2015 JFE Steel Corporation. All Rights Reserved.

JFE スチールにおける方向性電磁鋼板の最近の進歩算定した環境に対するエネルギー消費量の削減効果は 1 800

Anomalous eddy
current loss (Wae)

百万キロワット時/年，CO2 削減効果は 100 万トン/年に及ぶ1, 2）。

Iron loss

JFE スチールでは，上述のような変圧器の省エネルギー・Eddy currentloss (We)

Hysteresis loss (Wh)CO2 排出量削減の社会的要請に応えるため，一貫して方向性電磁鋼板の低鉄損化技術を追求してきた。

2.2

Classical eddy
current loss (Wce)

図 3 方向性電磁鋼板の鉄損構成の模式図

方向性電磁鋼板の特徴と鉄損改善の原理

Fig. 3 Schematic diagram of iron loss of grain oriented
electrical steel sheet

方向性電磁鋼板の特徴を図 1 に模式的に示す。方向性電磁鋼板は，約 3％の Si を含有する板厚 0.20～0.35 mm の鋼

履歴損（Wh）は，磁壁移動の不可逆性により生じるエネ板である。ゴス方位と呼ばれる｛110｝<001> 方位近傍の結晶ルギー損失である。鋼板内部の微小な析出物・介在物は，粒から構成され，圧延方向に磁化容易軸（<001> 方向）が高磁壁移動の障害となり，磁壁移動の不可逆性を増して履歴度に配向している。そのため，方向性電磁鋼板は，圧延方損を増大させる。そのため，析出物・介在物の原因となる C，向に極めて優れた磁気特性を有している。

N，O，S などの元素は，極限まで低減されている。一方，

また，方向性電磁鋼板の表面には，絶縁被膜と呼ばれる鉄結晶は，磁化容易方向（<001> 方向）に最も磁化されやす電気絶縁性を有する被膜が施されている。この絶縁被膜は，い特徴があり，磁化方向と <001> 方向の成す角が小さいほど，鋼板に張力を付与する作用も有し，鉄損特性の改善に寄与履歴損は小さくなる。そのため，履歴損の減少には，結晶している。

方位の配向性を高めることが有効である。

磁気の観点から見た方向性電磁鋼板の特徴を図 2 に模式

渦電流損（We）は，鋼板を交流で磁化した際に電磁誘導的に示す。方向性電磁鋼板は，磁区と呼ばれる同一方向の作用により鋼板内に発生する渦電流により生ずるジュール

自発磁化を有する微小な領域から構成されており，磁区と熱である。

磁区の境界は，磁壁と呼ばれる。

古典的渦電流損（Wce）は，材料の中で磁化が一様に変化

方向性電磁鋼板の鉄損の構成の例を図 3 に示す。方向性

すると仮定した場合の渦電流損であり，（1）式で与えられる。

電磁鋼板の鉄損は履歴損（Wh）と渦電流損（We）から成り，
Wce＝K1 Bm2d2f 2/r ……………………………… （1）さらに，渦電流損は古典的渦電流損（Wce）と異常渦電流損（Wae）から構成されている。

ここで，K1：定数，Bm：最大磁束密度，d：板厚，Axis of easy magnetization,<001> Direction of crystal grain

f：周波数，r：鋼板の電気抵抗
この式より，板厚を薄くし，鋼板の電気抵抗を高くすること

Thickness:0.20―0.35 mmが古典的渦電流損を下げるために有効であることがわかる。
電磁鋼板に添加される Si は，鋼板の電気抵抗を高め，古典Rolling direction的渦電流損を低減する働きがある。
一方，異常渦電流損（Wae）は，磁壁の移動に起因するも

図 1 方向性電磁鋼板の結晶学的特徴ので，（2）式によって表される。

Fig. 1 Schematic diagram of crystallographic features of grainoriented electrical steel sheet

Wae＝K2Bs2V 2d/r ……………………………… （2）Magnetic domain
Magnetization direction
Domain wall

ここで，K2：定数，Bs：飽和磁束密度，

Magnetic domain width

V：磁壁の移動速度
異常渦電流損（Wae）を小さくするためには，磁区幅を小さくすることが有効である。磁区幅を小さくすること，すなわ
ち磁壁の数を増やすことにより，交流磁化過程における磁Rolling direction

壁の移動速度が小さくなり，異常渦電流損は減少する。磁
区幅を小さくするためには，結晶粒径の微細化や絶縁被膜

図 2 方向性電磁鋼板の磁気的特徴

が鋼板に付与する引張応力の向上が有効であることが知らFig. 2 Schematic diagram of magnetic features of grainoriented electrical steel sheet
JFE 技報 No. 36（2015 年 8 月）

れている。また，物理的に磁区幅を減少させる磁区細分化－2－JFE スチールにおける方向性電磁鋼板の最近の進歩法として，鋼板に局所ひずみを導入する方法と鋼板表面に失する傾向があるが，鋼板が薄くなると，その傾向がさらに溝を形成する方法が知られている。鋼板に局所ひずみを導強くなり，二次再結晶が不安定になったり，結晶方位の配入する方法は，500℃以上の焼鈍によりひずみが回復し，磁向性が劣化したりする。そのため，1980 年代に入るまでは，区細分化効果が失われるため，非耐熱型磁区細分化と呼ば0.27 mm 以上の厚物しか実用化されていなかった。Si 量のれる。一方，焼鈍によっても磁区細分化効果が失われない増加もまた，二次再結晶を不安定にさせた。開発は困難を

鋼板表面に溝を形成する方法は，耐熱型磁区細分化と呼ば極めたが，冶金学的な新しい技術を織り込み，1981 年にはれる。変圧器には，製造工程で歪取り焼鈍が必要な巻鉄心0.23 mm 厚の薄方向性電磁鋼板「23RGH」の販売を開始した。

型変圧器と，歪取り焼鈍が不要な積鉄心型変圧器があるが，その後，さらに薄厚化の研究を進め，1983 年から 0.20 mm

非耐熱型磁区細分化は，上述の理由から積鉄心型変圧器に厚の方向性電磁鋼板「20RGH」の販売を開始した。当時，用いられる。

2.3

米国では鉄損評価制度が導入されていたため，これら薄方向性電磁鋼板が多くの変圧器メーカーに採用され，好評をJFE スチールにおける鉄損改善の歴史得た。

2.3.1 「JGH®」の開発

2.3.2

磁区細分化材の開発

JFE スチールにおける方向性電磁鋼板の鉄損改善の歴史

上述の冶金学的な鉄損改善方法と異なり，物理的な手法を図 4 に示す。JFE スチールでの方向性電磁鋼板の開発は，で磁区幅を減少させ，異常渦電流損を低減させる方法が開

その 前 身 の 川 崎 重 工 業（ 株 ）時 代 の 1948 年 から始まり，発された。この手法は，方向性電磁鋼板の鋼板表面に局所1959 年に方向性電磁鋼板（「RG」：現商品名「JG」）の製造的なひずみを導入し，磁区を細分化するもので，スクラッチ®

販売を開始した。そして，1973 年には，商品名「RGH 」（現や硬球によるケガキ，レーザー光照射法などの方法が検討®

商品名：「JGH 」）の販売を開始した。

された

方向性電磁鋼板では，結晶方位の配向性を高めるために，3～6）。当社では，1987 年にプラズマジェット照射法による磁区細分化材の工業化に成功

7）

し，プラズマコア二次再結晶という冶金現象を用いる。二次再結晶は，10 mm「RGHPJ」の名称で販売を行なった。気体を高温に加熱する程度の大きさの一次再結晶粒の中からゴス方位近傍の結晶と，気体粒子間の衝突が激しく起こり，電子と正イオンに分粒のみが 5 mm 以上に成長する現象である。特に，磁化容離する。このような電子とイオンの混合状態はプラズマと呼易方向である <001> 方向の圧延方向への配向を高めるためばれている。磁区細分化への適用手法として，気体をアーには，ゴス方位以外の結晶粒の成長を抑制するインヒビター

ク放電でプラズマ化し，ノズルオリフィスと高速ガス流で強の存在が重要である。
「RGH 」では，インヒビターとして，®

制的に収束させ，ノズルより噴出させる。プラズマジェット

微細析出物に加え，偏析元素を用いることにより抑制力を照射法では，このようにして得られた一万度以上のプラズマ強化させた結果，結晶方位の配向性が高まり，履歴損が減少，ジェットを方向性電磁鋼板に照射することにより，磁区細分従来の鋼板より約 10％の鉄損低減が可能になった。

化を行なった。しかし，レーザー光照射，プラズマジェット結晶方位の配向性が向上し，履歴損の低減が一定レベル照射など局所ひずみによる磁区細分化方法は，製品を 500℃まで到達したため，その後の研究の主眼は渦電流損の低減

以上に加熱すると鉄損改善効果が失われるため，歪取り焼に移行した。1973 年に「RGH」が商品化された後，1973 年

鈍（約 800℃）を必要とする巻鉄心型変圧器には使用できなと 1979 年に石油ショックが相次いで起こった。石油ショッ

かった。

クによるエネルギー価格の高騰，世界的な省エネルギー機

このため，歪取り焼鈍に耐える耐熱型磁区細分化材の開発が進められ，1991 年に，鋼板の表面に溝を形成し，溝側面に生成する磁極の反磁界効果を利用することで磁区細分含有量を高めること，結晶粒径を微細化することが検討さ化効果を得ることに成功した

れた。二次再結晶中，鋼板表層からインヒビターが分解消

は「RGHPD」の商品名で販売され，積鉄心，巻鉄心のいずIron loss, W17/50 (W/kg)

運の高まりの中で，「RGH」はさらに進化をとげることとなる。
渦電流損を低減させる手段として，鋼板を薄くすること，Si

1.3
1.2
1.1
1.00.90.8
0.70.619608, 9）。この耐熱型磁区細分化材

れでも適用できる利点を有したため，その後「RGHPJ」はRGH®(Thickness : 0.30 mm)
Thin gauge RGH®
(Thickness : 0.23 mm)
Domain refined
JGSD®(Thickness : 0.23 mm)
JGSE®(Thickness : 0.23 mm)「RGHPD」に統合された。
2.3.3 「JGS®」の開発
磁区細分化技術の導入により，渦電流損の低減が進んだため，再び，結晶方位の配向性を高め，履歴損を低減させ®

ることが目標となった。
「RGH 」の全プロセスについて，
1970 1980 1990 2000 2010Year

冶 金 学 的 に 見 直 し を 行 な い，1994 年 に，「New RGH」

2020®

（「RGH-N」：現商品名「JGS 」）およびこれに耐熱型磁区細図 4 JFE スチールにおける方向性電磁鋼板の鉄損改善の歴史分化処理を施した「New RGHPD」（「RGHPD-N」：現商品名

Fig. 4 Historical trend of iron loss improvement in JFE Steel「JGSD」）を開発した。一次再結晶粒の結晶方位は，二次再－3－JFE 技報 No. 36（2015 年 8 月）

JFE スチールにおける方向性電磁鋼板の最近の進歩結晶粒の結晶方位に大きな影響を及ぼす。そこで，一次再鉄損特性を有する。また，結晶方位配向性に優れることか結晶粒の結晶方位評価装置として，日本で初めて EBSDら変圧器の低騒音化にも極めて有効である。

(electron back scattering diffraction）を導入，また，新規な「JGSD 」シリーズは，鋼板表面に溝を形成した耐熱型磁10）区細分化材であり，歪取り焼鈍を施す巻鉄心型変圧器にも集合組織評価モデルを構築®

することにより，目指すべき一次再結晶粒の結晶方位のあり方を明らかにし，New RGH用いることができる低鉄損方向性電磁鋼板である。の特性はさらに進歩した。

「JGSE 」シリーズは，鋼板に局所ひずみを導入した非耐2.3.4®

熱型磁区細分化材であり，積鉄心型変圧器用として，優れさらなる鉄損の改善®

「JGSD 」の鉄損改善を進め，現在では，板厚 0.23 mm でた鉄損特性を有する低鉄損方向性電磁鋼板である。

W17/50≦0.80 W/kg の耐熱型磁区細分化材「23JGSD080」がなお，
図 5 には，代表的な製品のみを示しており，「35JG135」販売されている。などの記号は，板厚，種類および鉄損（W17/50）保証値を意味する。たとえば「35JG135」の場合には，板厚：0.35 mm，また，過去のプラズマジェットとは異なる非耐熱型磁区細®

分化手法を開発，2014 年，「JGSE 」シリーズとして販売を

種類：JG，鉄損保証値：1.35 W/kg であることを示している。

®

開始した。
「JGSE 」シリーズの最高級グレードは，板厚3.2 「JGSE®」を用いた変圧器特性0.23 mm で W17/50≦0.75 W/kg の 非 耐 熱 型 磁 区 細 分 化 材「23JGSE075」
であり，積鉄心型変圧器用に好評を博している。

現 在 の 最 高 級 グレ ードで ある非 耐 熱 型 磁 区 細 分 化 材「23JGSE075」および耐熱型磁区細分化材「23JGSD080」を3． 製品ラインアップと変圧器特性
3.1

積鉄心型油入変圧器に適用した例を以下に示す。変圧器の定格容量 1 000 kVA で，鉄心は三相三脚の積鉄心型である。

方向性電磁鋼板の製品ラインアップ

表 1 に用いた素材の磁気特性を，図 6 に励磁磁束密度と鉄現在の当社の方向性電磁鋼板製品ラインアップを図 5 に損 の 関 係 を 示 す。
「23JGSE075」，「23JGSD080」 は，「JG」，示す。方向性電磁鋼板は，ローグレードから，CGO，HGO，「JGH 」を使用した場合に予想される変圧器鉄損特性より磁区細分化材の 3 つに分類されることが一般的であるが，優れた変圧器鉄損特性を示す。さらに，「23JGSE075」は，当社では，お客様の多様なニーズにお応えするため，方向「23JGSD080」に比べ，全励磁磁束密度領域で低鉄損を示し

®

®

®

®

®

性電磁鋼板を「JG」，「JGH 」，「JGS 」「JGSD 」，「JGSE 」ており，積鉄心型変圧器において最も良好な鉄損特性を示の 5 種類にシリーズ化している。
「JG」シリーズは，板厚 0.27 mm～0.35 mm の一般的な方
表 1 変圧器に用いた鋼板の磁気特性

向性電磁鋼板であり，CGO に該当する。

Table 1 Magnetic properties of sheets for transformers®

「JGH 」
シリーズは，板厚 0.20 mm～0.35 mm のハイグレード材であり，HGO に相当し，「JG」シリーズより優れた鉄

Sheets grade

Magnetic fluxdensity, B8 (T)Iron loss, W17/50(W/kg)「JGS 」シリーズは，板厚 0.23 mm～0.35mm のさらなる23JGSD080

1.902

0.742

ハイグレード材であり，HGO に相当し，高い磁束密度と低23JGSE075

1.936

0.713

損を有する。

1.4

JG

1.335JG13535JG135

1.2
1.130JG13030JG130
27JG120
27JG120

1.01.8JGH
JGH®®
35JGH115
35JGH11535JGS115
35JGS11530JGH10530JGH10530JGS10030JGS100

27JGH10027JGH100
27JGS095
27JGS095

0.9

23JGH090
23JGH090
27JGSD090
27JGSD090

0.8

23JGSD080
23JGSD080

0.70.6JGS
JGS®®

Iron loss, W17/50 (W/kg)

Iron loss, W17/50 (W/kg)®

JGSD®®
JGSD

23JGS090
23JGS090
27JGSE085
27JGSE085
23JGSE075
23JGSE075®
JGSE
JGSE ®

1.6
1.2
1.0
0.8
0.6

23JGSD080
23JGSE075

0.4
0.2
01.84 1.86 1.88 1.90 1.92 1.94 1.96
Magnetic flux density, B8 (T)27JG (Estimation)
23JGH(Estimation)

1.40.81.0
1.2
1.4
1.6
1.8
Excitation flux density, B8 (T)2.0

図 5 JFE の方向性電磁鋼板の製品ラインアップ

図6 最 高級グレードの磁区細分化材を用いた積鉄心型変圧器の無負荷損の例

Fig. 5 Product line-up of grain oriented electrical steels of JFE
SteelFig. 6 No-load losses of stacked core transformers of highest
grade domain refined grain oriented electrical steels

JFE 技報 No. 36（2015 年 8 月）

－4－JFE スチールにおける方向性電磁鋼板の最近の進歩最高級グレードを提供している。

す。

3.3（1）歪取り焼鈍に耐える耐熱型磁区細分化方向性電磁鋼板

今後の展望「23JGSD080」（W17/50≦0.80 W/kg）

方向性電磁鋼板の分野において，耐熱型磁区細分化材，（2） 積 鉄 心 型 変 圧 器 に 適 す る 非 耐 熱 型 磁 区 細 分 化 材

非耐熱型磁区細分化材などで，世界最高レベルの製品を開「23JGSE075」（W17/50≦0.75 W/kg）

発し，お客様のニーズに対応してきた。しかしながら，世界

当社では，変圧器の高効率化を通じて世界的な省エネル的な省エネルギー化や地球温暖化対策への要請はますますギー化や地球温暖化対策に貢献していくため，今後とも方高まっている。当社では，独立行政法人新エネルギー・産向性電磁鋼板のさらなる低鉄損化に取り組んでいく所存で業技術総合開発機構（NEDO）から委託をうけ，次世代のある。

方向性電磁鋼板の研究開発を行なった

11）

。
参考文献

本研究開発では，従来の方向性電磁鋼板と異なり，CVD（化学蒸着）技術を用い TiN 膜を地鉄表面に形成させた。TiN

1）田中剛，東田尚，大石政典．電気学会マグネティックス研究会．2014,
MAG-14-11, p. 7.

膜により，大きな張力を鋼板に付与することが可能となり，

2）日本電機工業会．月刊省エネルギー．2013, vol. 65, no. 5, p. 55.

パイロットラインによる実験コイル製造において，ベース素材 で あ る 23JGSD080 の 鉄 損 値 W17/50＝0.75 W/kg に 対 し，開発材では 16％の鉄損低減に成功し 0.63 W/kg という優れ

3）マンネスマン．特公昭 50-35679.
4）Yamamoto, T.; Taguchi, S. Proc. SMM-2. Czech-Slovakia, 1975, p. 15.
5）新日本製鐵．特公昭 58-5968.
6）新日本製鐵．特公昭 57-2252.
7）川崎製鉄．特開昭 62-96617.
8）川崎製鉄．特公平 3-69968.

た鉄損値を得ることができた。さらに，この素材を用いた
30 kVA 巻き変圧器では，従来に比べ，定格電圧（Bm＝1.7 T）
で 11～12％，定格電圧 110％（Bm＝1.91 T）で 21～23％の無負荷損失（鉄損）改善を達成した。

9）佐藤圭司，石田昌義，日名英司．川崎製鉄技報．1997, vol. 29, no. 3, p.
153.
10）Hayakawa, Y.; Szpunar, J. A. Acta Mater. 1997, vol. 45, p. 1285.
11）新エネルギー・産業技術総合開発機構研究評価委員会：「変圧器の電力損失削減のための革新的磁性材料の開発」事後評価報告書．

今後の技術開発として，磁区細分化技術の改良，結晶方位の配向性向上，鋼板の電気抵抗の増加，薄厚化などを推進することでさらに優れた方向性電磁鋼板を提供していく予定である。

4． おわりにJFE スチールは，1959 年に方向性電磁鋼板を製造・販売
髙宮

を開始して以来，一貫して低鉄損化技術を追求し，下記の－5－俊人

花澤和浩

鈴木毅浩

JFE 技報 No. 36（2015 年 8 月）
Copyright © 2015 JFE Steel Corporation. All Rights Reserved. 禁無断転載